296 
F. Rinne, 
natürlichen Magnete sondern alle Magnetite), so verdient die 
eigenartige Erscheinung doch eine genauere Untersuchung und 
Besprechung. 
Nachdem ich das qualitative magnetische Verhalten des 
Magnetits beim Erhitzen beobachtet hatte, suchte ich die Erschein- 
ung des Verschwindens der Magnetisirbarkeit beim Erhitzen und 
ihr Wiederkehren beim Erkalten me.ssend zu verfolgen. Bei der 
Ausführung der Versuche, die ich im elektrotechnischen Institut 
meines Collegen Geheimrath W. Kohlrausch anstellte, hat mich Herr 
Assistent Schüppel mit Rath und That unterstützt. Auch an dieser 
Stelle möchte ich ihm bestens danken. 
Das Magneteisenerz 1 M Fig. 1 wurde als ganz feines Pulver 
benutzt, in eine Röhre RR aus schwer schmelzendem Glas gepresst 
und vor der Einwirkung der Luft, die bei höherer Temperatur 
Fes O 4 in Fes O 3 umwandelt, möglichst durch zwei Asbestpfropfen 
an den Enden der Röhre geschützt. 
Da es auf Messungen bei verschiedenen Temperaturen ankam, 
wurde für passende Ileizvorrichtungen gesorgt. Es geschah dies 
bei den Versuchen auf verschiedene Weise. Bei der in Fig. 1 an- 
gegebenen Methode wurde das Röhrchen mit IMagnetit in eine aus- 
gebohrte Bogenlampenkohle CG gesteckt, welcher nun durch die 
zu den Klemmen Kj und Ks führenden Drähte ein elektrischer Strom 
zugeführt wurde. Dieser Heizstrom erwärmte somit die Kohle und 
auf diese Weise auch die Glasröhre mit dem in ihr befindlichen 
Magnetit. 
Bei anderen Versuchen diente ein Platindraht als Heizkörper. 
Er wurde durch die Mitte der magnetiterfüllten Glasröhre (U R in 
Fig. 2 S. 299) gezogen und durch einen elektrischen Strom, in dessen 
Kreis der Platindraht eingeschaltet war, erwärmt. 
Die Magnetisirung des Erzpulvers geschah durch eine Spule 
P (vergl. Fig. 1 und Fig. 2), die isolirt die Heizvorrichtung mit dem 
Magnetit umschloss. Sie besass 25 Windungen von 3 mm Kupfer- 
draht und war ihrerseits von einem Thoncylinder Z (Fig. 1) um- 
schlossen, der von zwei auf dem Grundbrett A (Fig. 1) befestigten 
Trägern (D Fig. 1) getragen wurde. Die erwähnte Magnetisirungs- 
spirale erhielt elektrischen Strom durch die mit den Klemmen K 3 
und K 4 verbundenen Drähte. Der Magnetisirungsslrom magnetisirte, 
entsprechend Stromstärke und Windungszahl, das Erzpulver. Zum 
Nachweis dieser Magnetisirung und ihrer Stärke diente eine Se- 
cundärwicklung S (Fig. 1 und Fig. 2), die der Thonzelle Z (Fig. 1) 
aufsass, 560 Windungen von 1 mm Kupferdraht besass, und deren ab- 
leitende Drähte zu einem Spiegel-Galvanometer G (Fig. 2) führten. 
Hiernach ist also zu unterscheiden (Fig. 2) : 
1. Der Heizstrom zur Erwärmung des Magnetitpulvers. Er 
wurde von einer Akkumulatorenbatterie Bh geliefert, durch 
1 von Gellivara in Schweden. 
